[23] Ricliard Ambronn, Elektrische Leitfähigkeit des Bergkristalles. 199 



Fläche nahe parallel der Hauptachse lag, während die beiden anderen Flächen- 

 paare mit ihr einen WinkeF) von 30° bezw. 60° einschlössen; man konnte 

 also auf diese Weise Messungen in dreifacher Lage der Elektroden gegen 

 die Hauptachse an genau demselben Materaile anstellen. Es zeigte sich, um 

 das Resultat vorweg zu nehmen, dafs allein bei Platinierung derjenigen 

 Flächen, die unter 30° gegen ihre Normale von der Hauptachse geschnitten 

 werden, ein mefsbarer Strom durch das nahezu würfelförmige Parallelepiped 

 ging, was beweist, dafs sämtliche im Quarze enthaltenen Ionen sich allein 

 parallel der Hauptachse bewegen können, in welcher Richtung die im 

 Netze der >?«" O.,- Moleküle vorhandenen Zwischenräume weit genug sein 

 müssen, um jene durchzulassen, während sie senkrecht dazu zu eng sind. 

 Dann kommt aber für die Leitung nur dasjenige Bündel von Elemeutar- 

 stronifäden in Betracht, das an beiden Enden von durch Platinierung ge- 

 bildeten Elektroden begrenzt wird, während der übrige Teil der Elektroden- 

 fläche völlig unwirksam bleibt. Platiniert man also, wie es an dem erwähnten 

 Parallelepiped bei den von der Hauptachse unter 60° gegen die Normale 

 geschnittenen Flächen (21 A) geschehen ist, zwei Flächen eines Bergkristall- 

 stückes so, dafs keine der Achse parallele Gerade irgend einen Teil von 

 ihnen verbinden kann, so darf auch keine Leitung stattfinden. 



Um weiter einen Einflufs der Länge der die Elektroden verbindenden 

 Stromfäden auf die Grröfse der Leitfähigkeit zu ermitteln, wurde der Würfel 

 parallel den unter 30° gegen die Normale geschnittenen Flächen in zwei 

 Teile zerschnitten. Leider zersprang der Rest dieses Stückes nach weiterer 

 Zerteilung dann bei der Platinierung und zu seinem Ersatz wurde ein neues 

 Parallelepiped (mit Nr. 34 — 37 bezeichnet) in wiederum gleicher Orientierung 

 hergestellt. Von diesem Stücke wurden dann durch Zerschneiden und Ab- 

 schleifen Platten von 1,4 — 0,02 cm Dicke gewonnen, bei denen man also 

 annehmen sollte, stets gleichbeschaffenes Material zu besitzen. 



20. Schliefslich wurde noch eine Platte (22) senkrecht zur Hauptachse 

 aus einem anderen Bergkristallindividuum untersucht, um zu sehen, welche 

 Bestimmungsgröfsen einer Eigenschaft des Bergkristalles unabhängig von 

 der Konzentration an ionenbildendem Materiale zukämen, und welche durch 

 Änderung derselben modifiziert würden, also von der zufälligen Beschaffenheit 

 des jeweils benutzten Kristalles abhängig wären. 



1) Die genauen Werte der Winkel, unter denen die Hauptachse die Seitenflächen der 

 Parallelepipede schnitt, sind: 



Für Parallelepiped (21.): 30» 57' gegen die eine und 5» 20' 



, ffecen die andere Fläche. 



(34.) : 30" 38' „ ' , „ und 6« 3' ' 

 Die Winkel wurden an den Stücken selbst mit dem Polarisationsapparat bestimmt. 



